Uno studio di Hurson ha dimostrato che è la cristallinità che determina la dissoluzione del rivestimento in idrossiapatite, poiché un rivestimento a bassa cristallinità che ha subito un trattamento con spray al plasma rivela una dissoluzione di ioni calcio tre volte maggiore di uno stesso materiale ma con alta 155 Lacefield W. 1999. Op. cit. 156  cristallinità 158 . Tutti gli altri materiali contenenti fosfato di calcio come la brushite, il TCP, ecc., sono più solubili della fluoroapatite e dell'idrossiapatite a condizioni normali. La densità del rivestimento gioca anche un ruolo importante nella quantità di ioni rilasciati. I rivestimenti in idrossiapatite e fosfato di calcio (CaP) sono stati usati con successo in terapie implantari dentali e ortopediche. Il motivo per cui si preferisce l'utilizzo di rivestimenti in idrossiapatite o fosfato di calcio è quello di accelerare la formazione e migliorare la forza del legame tra il metallo e l'osso. Ricerche in vivo ed in vitro hanno suggerito che la cristallinità dei rivestimenti in idrossiapatite e fosfato di calcio è essenziale per la loro biocompatibilità e le loro performance iniziali quando queste vengono comparate ad impianti in titanio non rivestito 159,160,161,162,163,164 .In uno studio di Overgaard 165 gli impianti in titanio rivestito con idrossiapatite con 50% di cristallinità mostrarono un netto miglioramento dopo 16 settimane dall'intervento chirurgico di impianto in paragone ad impianti in titanio rivestito con idrossiapatite con 75% di cristallinità 166 . Si osservò anche che l'osseointegrazione degli impianti rivestiti di idrossiapatite con 75% di cristallinità aumentò tra le 16 e le 32 settimane dopo l'impianto, mentre l'osseointegrazione di impianti con idrossiapatite con cristallinità al 50% rimaneva invariata 167 . Dopo 32 settimane dall'intervento di impianto non vennero trovate differenze tra gli impianti rivestiti di idrossiapatite al 50 o al 75% di cristallizzazione. Non vennero trovati dei valori significativamente differenti nel torque per l'estrazione tra gli impianti filettati rivestiti di idrossiapatite con cristallinità del 70% e quelli rivestiti con HA con cristallinità del 40% a 4, 12 e 48 settimane 168 . Comunque i valori del torque di estrazione degli impianti a 12 e 48 settimane erano significativamente maggiori di quelli a 4 settimane .